|本文约2700字,全文阅读15分钟 |注意:本文文字、图片仅供学习交流,严禁商用 | 本文源自FDC面料图书馆(ID:fdcfabric) |喜欢本篇别忘点击文末在看哦~ 随着人们生活水平的不断提高,对服装的要求已不仅限于保暖、结实耐用,而对舒适性、美观性、功能性等提出了新的要求。织物在服用中易起毛起球,这种现象不仅使织物外观和手感变差,而且使织物磨损,降低织物的服用性能。 织物起毛起球的过程 起毛: 毛绒最初是沿纤维的纵向产生。织物受到外界摩擦时,当摩擦力大于纤维强力或纤维之间的摩擦力或抱合力时,纤维末梢就被拉出形成圈环和绒毛,织物表面生成绒毛使布面失去光泽。 纠缠成球: 在毛绒密集区域,松散的纤维产生纠缠。当绒毛露出一定长度后,在一定距离间的绒毛因揉搓摩擦,反复伸长和回缩而纠结成球.生成的毛球并不大,也不形成死结,它的一端埋植在织物的纤维中,并连接于布面.毛球易藏污纳垢,影响织物美观。 毛球增长: 纠缠的纤维靠紧形成小球,这些小球由强韧的纤维挂在织物表面,不断增长。 毛球脱落: 当织物继续受到摩擦时,连接毛球的纤维会因反复拉伸弯曲疲劳而断裂,自 布面脱落.人们感觉织物是否容易起球常常与真实情况不符,很容易起毛起球的织物因绒球的寿命短往往给人以不易起球的感觉。 影响起球的因素 1.纤维性能 纤维强度 强度高、伸长大、抗反复弯曲能力高、耐磨能力强的纤维,摩擦时就不易被磨断、脱落,反而会致使其与周围的毛丛、毛球进一步缠结成更大的球。而纤维强度低,所形成的毛球经摩擦后,易于从织物表面脱落。所以,纤维强度高易起球。 纤维长度 短纤维比长纤维易于起球,长丝相对于短纤维不易起球。 长纤维在纱线中摩擦阻力比短纤维大,不易从纱线中抽出。 在同样的纤维截面根数内,长纤维露出纱线表面端比短纤维少,被外力摩擦机会小。 涤纶长丝强力较高,在受到机械外力时不易磨损断裂,涤纶长丝织物不易起球。 纤维细度 同样的原料,细纤维比粗纤维更易起球,纤维越粗其抗弯刚度越大,竖起于表面的纤维头端不易弯曲纠缠起球。 纤维间摩擦力 纤维间摩擦力大,纤维不容易滑动,不易起球 纤维混纺易起球 特别是化纤与羊毛、棉、再生纤维素纤维的混纺织物容易起球,因为化纤纤维系球纤维较强,不易脱落。 纤维截面型状 异型截面的纤维,抗弯刚度大,不易弯曲缠绕且相对接触和被摩擦的概率低,不易抽拔和纠缠,不易产生起球。 纤维卷曲度 纤维的卷曲波形越多,加捻时纤维越不容易伸展,摩擦过程中纤维容易松动滑移,在纱线表面形成毛绒,为此,纤维卷曲性越好,越易起球. 2.纱线 纱线影响织物起毛起球的因素主要有纱线的毛羽及耐磨性,这涉及到纺纱方法、纺纱工艺、纱线捻度、纱线结构等因素。 纺纱方法 精梳纱中纤维排列较为平直,短纤维含量较少,所用纤维一般较长,纱线毛羽较少。所以精梳织物一般不易起毛起球。 纺纱工艺 在整个纺纱过程中,纤维要受到反复的牵伸、梳理,如果工艺参数设置不当、设备状态不佳,纤维在加工过程中就容易受到损伤而拉断,造成短绒增加,从而使纱线的毛羽、毛粒增加,进而降低织物的抗起球性。 纱线的捻度 高捻度可减少纱线毛羽,不易引致起球,但不断提高捻度,会降低织物强力和影响织物手感和风格。 纱线结构 改变纱线结构也可在一定程度上提高纱线的耐磨性。在环锭纺纱新技术中,赛络纺、缆型纺、紧密纺等通过纺纱机理的改变而使纱线获得特殊的结构,这类纱线毛羽少、纤维间抱合紧密,与同工艺下的传统细纱相比,其织物的耐磨性、抗起球性能明显增加。 3.织物结构 紧密性 组织结构疏松的织物比结构紧密的织物易起毛起球。结构紧密的织物与外界物体摩擦时,不易产生毛绒,已经产生的毛绒又由于纤维之间的摩擦阻力较大,而不易滑到织物表面上来,故可减轻起毛起球现象,如针织物由于暴露的纱线表面积大,结构比较疏松,一般比机织物易起毛起球;又如高机号织物一般比较紧密,所以低机号织物比高机号织物易起毛起球 表面平整性 表面平整的织物不易起毛起球,表面凹凸不平的织物易起毛起球。因此,胖花织物、普通花色织物、罗纹织物、平针织物的抗起毛起球性是逐渐增加的。 起球与织物结构紧密度的大小、组织交叉点的多少和布面平滑程度均有关系。 针织物相比梭织物易起毛起球 纬编织物较经编织物易于起球 粗针距织物比细针距织物易于起球 罗纹织物比平纹织物易于起球 低机号织物比高机号织物易起毛起球 轻薄织物比厚重织物易起球 同一类织物.组织结构越紧密越不容易起毛起球 4.染整工艺的影响 后整理加工与织物起球关系很大,纱线或织物经染色及整理以后,抗起毛起球性将产生较大的变化,这与染料、助剂、染整工艺条件有关。 染料及染色工艺影响纤维强力及纤维间的摩擦力,从而影响起球性能。 柔软处理的目的是改善织物的手感和弹性。在柔软处理过程中,过多的柔软剂会使纤维或纱线间的摩擦减小,纤维之间更易滑移、抽拔,织物的抗起毛起球性能会有一定程度的下降。 精练工序时要求去油要净,否则油剂在穿用、洗涤过程易吸附小颗粒、小花毛,影响抗起球效果,残留油质会降低纤维的摩擦力,令纤维外移,产生起球。 整理工艺参数的合理优化 :包括温度、整理剂用量、整理时间 。 起毛起球测试方法 目前,常用的抗起毛起球测试方法包括圆轨迹法、马丁代尔法、起球箱法和随机翻滚法。 不同的标准采用的测试方法不同,如:国标GB/T4802.1—2008《纺织品织物起毛起球性能的测定第1部分:圆轨迹法》、国标GB/T4802.2《纺织品织物起毛起球性能的测定马丁代尔法》、国标GB/T4802.3《纺织品织物起毛起球性能的测定起球箱法》、国标GB/T4802.4《纺织品织物起毛起球性能的测定随机翻滚法》、国际标准ISO12945-1《纺织品织物起毛起球性的测定起球箱法》、国际标准ISO12945-2《纺织品织物起毛起球性的测定马丁代尔法》、国际标准ISO12945-3《纺织品织物起毛起球性的测定随机翻滚法》、美国材料协会标准ASTMD3512《纺织品织物起毛起球性能的测定随机翻滚法》,美国材料协会标准ASTMD4970《纺织品织物起毛起球性能的测定马丁代尔法》,上述标准采用不同方法的测试原理及测试条件见表1。 由于测试方法、条件、原理不同,同块面料的抗起毛起球性能存在较大差异。不同测试方法对织物抗起毛起球等级的影响,见表2。 由表2可知,由于测试方法不同,导致测试结果之间存在差异。对于纺织出口企业而言,面临贸易国的标准不同,在测试抗起毛起球方面,应根据产品的用途和客户的要求选择相应的测试方法。客户对面料要求越来越高,测试人员应学习国外众多测试标准,注意贸易合同中目标、市场、出口国所要求的检测标准,并严格按其要求进行测试和评级,避免因标准不了解而对生产和销售造成影 响,从而给客户和公司造成损失。 容易起球的织物 毛及其混纺织物: 针织毛衣类、毛呢类、羊毛衫等。 化学短纤及其混纺织物: 涤棉、涤粘、腈棉等。 轻薄织物的针织类: 纯棉拉架、莫代尔、粘胶、天丝等再生纤维素纤维织物。 牛仔绣花 ★★高定优秀毕业生 ★ ★ ★ 课程推荐 课程名称: 商业色彩设计与服饰管理 (总第十四期) 开课时间: 集中班:2020年滚动开班 课程内容: 本课程为6-8人小班教学。 通过多维度对色彩的解读,掌握色彩的艺术表达、掌握实战搭配技巧。个性、丰富的配色助于多方面发散对色彩使用的固有印象。以色彩文化、色彩情感、色彩心理为基础解决商业配色需求。掌握个人与服饰用色关系,建立完整的色彩美学体系,提升个人配色审美。